Source: http://docplayer.pl/18280543-Aprobata-techniczna-itb-at-15-8069-2010-scienne-plyty-warstwowe-pws-w-pruszynski-z-rdzeniem-z-welny-mineralnej-w-okladzinach-z-blachy-stalowej.html
Timestamp: 2018-11-19 14:38:11
Legal References Found: art. 4
 art. 5
 art. 8
 art. 4
 art. 5
 art. 8

Document Content:
APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. Ścienne płyty warstwowe PWS-W PRUSZYŃSKI z rdzeniem z wełny mineralnej w okładzinach z blachy stalowej - PDF
APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. Ścienne płyty warstwowe PWS-W PRUSZYŃSKI z rdzeniem z wełny mineralnej w okładzinach z blachy stalowej
Download "APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8069/2010. Ścienne płyty warstwowe PWS-W PRUSZYŃSKI z rdzeniem z wełny mineralnej w okładzinach z blachy stalowej"
1 APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010 Ścienne płyty warstwowe PWS-W PRUSZYŃSKI z rdzeniem z wełny mineralnej w okładzinach z blachy stalowej WARSZAWA
2 Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę KUKULSKĄ-GRABOWSKĄ Projekt okładki: Ewa Kossakowska GW II Kopiowanie aprobaty technicznej jest dozwolone jedynie w całości Wykonano z oryginałów bez opracowania wydawniczego Copyright by Instytut Techniki Budowlanej Warszawa 2010 ISBN Dział Wydawniczy, Warszawa, ul. Ksawerów 21, tel.: Format: pdf Wydano w czerwcu 2010 r. Zam. 624/2010
3 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) ; (48 22) ; fax: (48 22) Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie - UEAtc Czł onek Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych - EOTA Seria: APROBATY TECHNICZNE Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497), w wyniku postępowania aprobacyjnego dokonanego w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie, na wniosek firmy: PRUSZYŃSKI Spółka z o.o Warszawa, Al. Jerozolimskie 214 stwierdza się przydatność do stosowania w budownictwie wyrobów pod nazwą: Ścienne płyty warstwowe PWS-W PRUSZYŃSKI z rdzeniem z wełny mineralnej w okładzinach z blachy stalowej w zakresie i na zasadach określonych w Załączniku, który stanowi integralną część niniejszej Aprobaty Technicznej ITB. Termin ważności: 18 czerwca 2015 r. Załącznik: Postanowienia ogólne i techniczne DYREKTOR Instytutu Techniki Budowlanej Marek Kaproń Warszawa, 18 czerwca 2010 r. Aprobata Techniczna ITB AT /2010 jest nowelizacją Aprobaty Technicznej ITB AT /2009. Dokument Aprobaty Technicznej ITB AT /2010 zawiera 26 stron. Tekst tego dokumentu kopiować można tylko w całości. Publikowanie lub upowszechnianie w każdej innej formie fragmentów tekstu Aprobaty Technicznej, wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej.
4 AT /2010 str. 2/26 ZAŁĄCZNIK POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA Materiały do produkcji płyt warstwowych Płyty warstwowe PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT OCENA ZGODNOŚCI Zasady ogólne Wstępne badanie typu Zakładowa kontrola produkcji Badania gotowych wyrobów Częstotliwość badań Metody badań Pobieranie próbek do badań Ocena wyników badań USTALENIA FORMALNO-PRAWNE TERMIN WAŻNOŚCI INFORMACJE DODATKOWE TABLICE RYSUNKI
5 AT /2010 str. 3/26 1. PRZEDMIOT APROBATY Przedmiotem Aprobaty Technicznej ITB są ścienne płyty warstwowe PWS-W PRUSZYŃSKI z rdzeniem z wełny mineralnej w okładzinach z blachy stalowej. Płyty warstwowe, objęte Aprobatą, są produkowane przez firmę PRUSZYŃSKI Spółka z o.o., Warszawa, Al. Jerozolimskie 214, w zakładzie produkcyjnym PRUSZYŃSKI Spółka z o.o., Komorów, Sokołów, ul. Sokołowska 32B. Okładziny płyt warstwowych PWS-W PRUSZYŃSKI wykonywane są z blach stalowych: obustronnie powlekanych powłoką cynkową lub aluminiowo-cynkową, obustronnie powlekanych powłoką cynkową i na powierzchni zewnętrznej (licowej) powlekanych powłoką organiczną lub blachy ze stali odpornej na korozję (stali nierdzewnej). Grubość blachy stalowej okładzin wynosi 0,50; 0,55 lub 0,60 mm. Okładziny płyt wykonane z blach stalowych ocynkowanych mogą być pokryte na powierzchni zewnętrznej jedną z następujących powłok organicznych: poliestrową SP - grubości 15, 25 lub 35 m, polifluorowinylidenową PVDF - grubości 25 lub 35 m, poliuretanową PUR - grubości 50 m. Od strony spodniej (rdzenia płyty) okładziny z blach stalowych ocynkowanych pokryte są powłoką poliestrową (SP) grubości nie mniejszej niż 6 μm. Rdzeń płyt warstwowych, objętych Aprobatą, wykonywany jest z płyt z wełny mineralnej o kodzie MW-EN T5-DS(T+)-CS(10)60-TR150-WS-WL(P)-SS70 wg normy PN-EN 13162:2009 i nominalnej gęstości 120 kg/m 3. Okładziny połączone są z rdzeniem dwuskładnikowym klejem poliuretanowym. Zużycie kleju wynosi 0,25 0,35 kg/m 2. Grubość płyt PWS-W PRUSZYŃSKI wynosi 60, 75, 100, 125 lub 150 mm. Szerokość modularna płyt objętych Aprobatą wynosi 1150 mm. Długość płyt może być uzgodniona z odbiorcą, jednak nie powinna być większa niż 18,0 m. Płyty warstwowe PWS-W PRUSZYŃSKI przedstawiono na rys. 1. Wymagane właściwości techniczne płyt warstwowych PWS-W PRUSZYŃSKI podano w p PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA Płyty warstwowe PWS-W PRUSZYŃSKI są przeznaczone do stosowania jako elementy ścian zewnętrznych i wewnętrznych.
6 AT /2010 str. 4/26 Ściany wewnętrzne (działowe) z płyt PWS-W PRUSZYŃSKI o wysokości do 3,0 m mogą być stosowane w budynkach użyteczności publicznej, w pomieszczeniach dostępnych dla ludzi, w zakresie wynikającym z punktów i Płyty warstwowe, objęte Aprobatą, powinny być stosowane na podstawie projektu technicznego, opracowanego dla określonego obiektu budowlanego, z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów, a w szczególności rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami). Ze względu na wymagania bezpieczeństwa pożarowego, płyty warstwowe PWS-W PRUSZYŃSKI należy stosować zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, przy uwzględnieniu podanej w p klasyfikacji ogniowej przegród ściennych wykonanych z tych płyt. Maksymalne obciążenia oraz rozpiętości podpór w elementach ścian z płyt warstwowych PWS-W PRUSZYŃSKI nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicach I VIII. Ugięcia płyt warstwowych, objętych Aprobatą, nie mogą być większe niż 1/200 rozpiętości pomiędzy podporami płyty. Przyjmowane według tablic obciążenia i rozpiętości podlegają interpolacji liniowej. Sposób łączenia płyt z konstrukcją nośną oraz dobór łączników mechanicznych powinien być określony w projekcie technicznym obiektu. Siła przypadająca na jeden łącznik mocujący płyty PWS-W PRUSZYŃSKI nie może być większa niż 85 dan, przy czym liczba łączników nie może być mniejsza niż 3 szt. na szerokość płyty. Ze względu na właściwości akustyczne, płyty warstwowe PWS-W PRUSZYŃSKI mogą być stosowane: a) do wykonywania hal przemysłowych i sportowych, budynków produkcyjnych i magazynowych, pawilonów handlowo-usługowych i gastronomicznych, sal wystawowych, zaplecza budów, budynków administracyjno-socjalnych (nie objętych PN-B :1999), jeżeli indywidualnie wyznaczone wymagania w stosunku do izolacyjności akustycznej właściwej tych przegród (w poszczególnych pasmach częstotliwości lub w postaci jednoliczbowych wskaźników) nie są większe od parametrów akustycznych płyt podanych w p , b) do wykonywania obiektów, w stosunku do których nie są stawiane wymagania akustyczne. Ze względu na poziom i zakres parametrów akustycznych według p , płyt warstwowych, objętych Aprobatą, nie należy stosować w obiektach przeznaczonych na stały pobyt ludzi oraz w charakterze przegród zewnętrznych w budynkach użyteczności publicznej, wymienionych w normie PN-B :1999. Zgodnie z normą PN-B :1999, dla celów projektowych laboratoryjne wartości wskaźników R A1 i R A2 należy zmniejszać o 2 db.
7 AT /2010 str. 5/26 Uzupełniające parametry akustyczne, takie jak charakterystyka izolacyjności akustycznej właściwej R, podana w funkcji częstotliwości w pasmach 1/3 oktawowych w przedziale Hz lub szerszym, współczynnik pochłaniania dźwięku oraz właściwości akustyczne przegród z płyt warstwowych z dodatkowymi ustrojami zwiększającymi izolacyjność akustyczną płyt i/lub ograniczającymi boczne przenoszenie dźwięku, powinny być podane w dokumentacji technicznej obiektu, jeżeli wymagają tego przepisy. Ze względu na właściwości cieplno-wilgotnościowe, płyty warstwowe objęte Aprobatą mogą być stosowane w ogrzewanych obiektach przemysłowych i użyteczności publicznej w zakresie zgodnym z ww. rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych. Wartość obliczeniową współczynnika przewodzenia ciepła wełny mineralnej, przy średniej temperaturze przegrody wynoszącej +10 C, należy przyjmować λ obl = 0,043 W/(m K). Wartości współczynnika przenikania ciepła U c, obliczone z uwzględnieniem połączeń między płytami i połączeń z elementami konstrukcji obiektu, określone w odniesieniu do poszczególnych typów i grubości płyt, podano w p W dokumentacji technicznej obiektu powinny być podane wartości punktowych i liniowych współczynników przenikania ciepła połączeń, wartości temperatury na powierzchni wewnętrznej (w pomieszczeniach ogrzewanych) oraz wartości wilgotności względnej powietrza, przy których następuje kondensacja pary wodnej. Płyty warstwowe, objęte Aprobatą, w okładzinach z ocynkowanej blachy stalowej (powłoka cynkowa Z275), z powłokami organicznymi SP25, SP35, PVDF25, PVDF35 lub PUR50, mogą być stosowane w środowiskach o kategorii korozyjności atmosfery A1, A2, A3, A4, zgodnie z tablicą A.1 normy PN-EN :2005 i na zewnątrz obiektów, w środowiskach o kategorii korozyjności atmosfery C1, C2, C3 według normy PN-EN ISO :2001. Płyty warstwowe, objęte Aprobatą, w okładzinach z powłoką aluminiowo-cynkową AZ185 mogą być stosowane wewnątrz obiektów, w środowiskach o kategorii korozyjności atmosfery A1, A2, A3, A4, zgodnie z tablicą A.1 normy PN-EN :2005 i na zewnątrz obiektów, w środowiskach o kategorii korozyjności atmosfery C1, C2, C3 według normy PN-EN ISO :2001. Płyty warstwowe, objęte Aprobatą, w okładzinach ze stali odpornej na korozję mogą być stosowane wewnątrz obiektów, w środowiskach o kategorii korozyjności atmosfery A1, A2, A3, A4, A5, zgodnie z tablicą A.1 normy PN-EN :2005 i na zewnątrz obiektów, w środowiskach o kategorii korozyjności atmosfery C1, C2, C3, C4 według normy PN-EN ISO :2001. Płyty warstwowe, objęte Aprobatą, w okładzinach z ocynkowanej blachy stalowej (powłoka cynkowa Z200 lub o większej masie), z powłoką organiczną SP15, mogą być stosowane wewnątrz obiektów, w środowiskach o kategorii korozyjności atmosfery A1, A2, A3, zgodnie z tablicą A.1 normy PN-EN :2005.
8 AT /2010 str. 6/26 Płyty warstwowe, objęte Aprobatą, w okładzinach z ocynkowanej blachy stalowej (powłoka cynkowa Z275) lub blachy stalowej z powłoką aluminiowo-cynkową AZ150, bez dodatkowych zabezpieczeń, mogą być stosowane wewnątrz obiektów, w środowiskach o kategorii korozyjności atmosfery A1, A2, zgodnie z tablicą A.1 normy PN-EN :2005. Wyroby objęte Aprobatą uzyskały Atest Higieniczny Nr HK/B/1547/02/2008 Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie. 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA 3.1. Materiały do produkcji płyt warstwowych Okładziny. Okładziny płyt warstwowych, objętych Aprobatą, powinny być wykonywane z blach: stalowej obustronnie ocynkowanej lub obustronnie powlekanej powłoką aluminiowocynkową, gatunku S220GD, S280GD lub S320GD według normy PN-EN 10346:2009, stalowej obustronnie ocynkowanej gatunku DX51D+Z według normy PN-EN 10346:2009 (o granicy plastyczności R e nie mniejszej niż 220 MPa), stalowej obustronnie ocynkowanej (gatunki stali j.w.) i dodatkowo powlekanej powłokami organicznymi ze stali odpornej na korozję gatunku (X5CrNi18-10) według normy PN-EN :2007 (o granicy plastyczności R e nie mniejszej niż 220 MPa), spełniającej wymagania normy PN-EN :2007. Powłoki antykorozyjne: cynkowa, aluminiowo-cynkowa oraz powłoki organiczne powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. Wymaganą odporność powłok antykorozyjnych na działanie środowisk agresywnych określono w tablicy 2. Tablica 1 Poz. Właściwości Wymagania Metody badań Blacha stalowa z powłoką metaliczną a) grubość blachy, mm 0,50; 0,55; 0,60 b) dopuszczalne odchyłki grubości wg PN-EN 10143:2008 PN-EN 10143:2008
9 AT /2010 str. 7/26 Tablica 1 c.d. Poz. Właściwości Wymagania Metody badań Blacha ze stali odpornej na korozję a) grubość blachy, mm 0,50; 0,55; 0,60 b) dopuszczalne odchyłki grubości wg PN-EN ISO 9445: Powłoka cynkowa Z PN-EN ISO 9445:2007 a) masa powłoki, g/m 2 PN-EN 10346:2009 lub 200 lub 275 PN-EN 10327:2006 b) przyczepność powłoki cynkowej przy zginaniu o 180 o brak złuszczeń PN-EN ISO 7438:2006 c) rodzaj powierzchni B lub C 4 Powłoka aluminiowo-cynkowa AZ a) masa powłoki, g/m lub 185 PN-EN 10346:2009 b) przyczepność powłoki przy zginaniu o 180 o brak złuszczeń PN-EN ISO 7438:2006 c) rodzaj powierzchni B lub C PN-EN 10346: Powłoki organiczne 5.1 na zewnętrznej (licowej) stronie blach: a) grubość nominalna powłoki, μm: - SP - PVDF - PUR 15 lub 25 lub lub b) dopuszczalne odchyłki grubości wg PN-EN :2006 c) odporność na odrywanie od podłoża metodą siatki nacięć d) elastyczność T próba zginania o 180 o, oceniana stosunkiem min. promienia gięcia, przy którym nie występują pęknięcia powłoki, do grubości blachy: - SP, PUR - PVDF e) twardość powłoki SP, PUR, PVDF f) wygląd powłoki, określony na podstawie oględzin gotowych wyrobów: - pęcherze, ślady podłużne - pory, odciski - zadrapania i poprzeczne załamania - nie pokryte krawędzie blach - jakość powłoki w miejscach przegięć PN-EN ISO 2808:2008 PN-EN ISO 2178:1998 PN-EN :2002 stopień 0 PN-EN ISO 2409:2008 T 6 T 4 HB brak pojedyncze do 1 mm 2 brak do 2 mm w miejscach osłoniętych zakładką bez wzdłużnych spękań g) barwa według wzornika producenta PN-EN :2006 PN-EN ISO 1519:2002 PN-EN :2002 PN-ISO 15184:2001 PN-EN :2002 p p
10 AT /2010 str. 8/26 Tablica 1 c.d. Poz. Właściwości Wymagania Metody badań na odwrotnej (spodniej) stronie blach: a) grubość powłoki, μm b) odporność na odrywanie od podłoża metodą siatki nacięć 6 PN-EN ISO 2808:2008 PN-EN ISO 2178:1998 PN-EN :2002 stopień 0 PN-EN ISO 2409:2008 Tablica 2 Poz. Rodzaj środowiska Czas w godzinach Kategoria korozyjności atmosfery wg PN-EN ISO :2001* Metody badań C2 C Odporność na działanie obojętnej mgły solnej 2 Odporność na działanie cieczy: a) woda destylowana (+40 o C) b) roztwory (+23 o C): 0,1% HCl 1% HCl 0,1% H 2 SO 4 1% H 2 SO 4 0,1% NaOH 1% NH 4 OH 3% NaCl PN-EN ISO 9227:2007 PN-EN :2003 PN-EN ISO :2008 PN-EN :2002 * w przypadku środowiska C1 wg PN-EN ISO :2001 nie określa się wymagań dotyczących odporności korozyjnej Rdzeń z wełny mineralnej. Rdzeń płyt warstwowych, objętych Aprobatą, powinien być wykonywany z płyt z wełny mineralnej o kodzie MW-EN T5-DS(T+)-CS(10)60-TR150- WS-WL(P)-SS70 wg normy PN-EN 13162:2009 oraz powinien spełniać wymagania podane w tablicy 3. Tablica 3 Poz. Właściwości Wymagania Metody badań Gęstość pozorna, kg/m ± 15% PN-EN 1602: Współczynnik przewodzenia ciepła, wartość deklarowana λ D, w temperaturze +10 o C, W/(m K) 0,043 PN-EN 12667:2002 PN-EN 12939:2002 PN-EN ISO 10456:2004
11 AT /2010 str. 9/26 Tablica 3 c.d. Poz. Właściwości Wymagania Metody badań Stabilność wymiarowa, %, po 24 h działania: - temperatury +80 o C - temperatury +70 o C i wilg. wzgl. 90% 4 Wytrzymałość na ściskanie próbek warstwowych, MPa 5 Moduł sprężystości przy ściskaniu próbek warstwowych, MPa 6 Wytrzymałość na rozciąganie próbek warstwowych, MPa 7 Moduł sprężystości przy rozciąganiu próbek warstwowych, MPa 8 Wytrzymałość na ścinanie próbek warstwowych, MPa 9 Moduł sprężystości poprzecznej przy zginaniu belek warstwowych, MPa, przy grubości płyt: mm mm ± 0,2 ± 0,2 PN-EN 1604:1999 0,06 PN-EN 826:1998 7,0 PN-EN 826:1998 0,07 PN-EN 1607:1999 7,0 PN-EN 14509:2007 0,05 PN-EN 12090:2000 3,0 2,5 PN-EN 14509: Klej. Okładziny z blachy stalowej i rdzeń z wełny mineralnej powinny być sklejane klejem poliuretanowym, zapewniającym spełnienie wymaganych właściwości połączenia blachawełna mineralna podane w tablicy 3, poz Płyty warstwowe Wygląd, kształt i wymiary. Kształt i wymiary płyt powinny być zgodne z rys. 1. Powierzchnia zewnętrzna płyt powinna być gładka i jednolicie zabarwiona. Krawędzie płyt powinny być wzajemnie prostopadłe Odchyłki wymiarów. Odchyłki wymiarów płyt warstwowych PWS-W PRUSZYŃSKI powinny spełniać wymagania normy PN-EN 14509: Połączenie rdzenia z okładzinami. Okładziny powinny być połączone z rdzeniem w sposób ciągły. Powierzchnia sklejenia nie powinna być mniejsza niż 80% powierzchni płyty. Klej powinien być nakładany na całej powierzchni lub pasmami ciągłymi, w ilości gwarantującej jego rozprowadzenie na całej powierzchni i całkowite sklejenie płyty Wady płyt. Na krawędzi płyty mogą występować uszkodzenia rdzenia o głębokości do 10 mm i długości do 50 mm, przy czym łączna długość uszkodzeń na krawędzi
12 AT /2010 str. 10/26 nie powinna być większa niż 200 mm. W miejscach profilowania blach okładzin nie mogą występować uszkodzenia powłoki organicznej Ugięcia płyt warstwowych. Ugięcie jednoprzęsłowej płyty warstwowej PWS-W PRUSZYŃSKI pod obciążeniem 100 dan/m 2 nie powinno być większe niż 7,1 mm - w przypadku płyt ściennych grubości 60 mm, przy rozpiętości 2,5 m. Ugięcie jednoprzęsłowej płyty warstwowej PWS-W PRUSZYŃSKI pod obciążeniem 100 dan/m 2 nie powinno być większe niż 9,3 mm - w przypadku płyt ściennych grubości 100 mm, przy rozpiętości 3,5 m Szczelność na wodę opadową. Połączenia płyt warstwowych, objętych Aprobatą, powinny zachowywać szczelność na wodę opadową przy ciśnieniu 1200 Pa (klasa A) Przepuszczalność powietrza. Przepuszczalność powietrza połączenia płyt PWS-W PRUSZYŃSKI, nie powinna być większa niż 1,5 m 3 /h m 2 przy różnicy ciśnień 50 Pa Sztywność ścian wewnętrznych. Ściany wewnętrzne (działowe) z płyt PWS-W PRUSZYŃSKI o grubości 60 mm spełniają kryteria sztywności (ugięcia nie większe niż 1/400 H; H - wysokość ściany i H 3 m) przy działaniu obciążenia liniową siłą poziomą o wartości nie większej niż 100 dan/m, działającą na wysokości 1,2 m od poziomu posadzki. Właściwość określona w procedurze aprobacyjnej, nie objęta wstępnym badaniem typu i badaniami gotowych wyrobów Odporność na uderzenia ciałem miękkim i ciężkim. Ściany wewnętrzne (działowe) z płyt warstwowych PWS-W PRUSZYŃSKI o wysokości nie większej niż 3,0 m spełniają wymagania odporności na uderzenia ciałem miękkim i ciężkim dla I, II, III i IV kategorii użytkowania wg Wytycznych EOTA do Europejskich Aprobat Technicznych ETAG nr 003 Zestawy wyrobów do wykonywania ścian działowych (kategorie pomieszczeń A, B, C1 C5, D i E). Właściwość określona w procedurze aprobacyjnej, nie objęte wstępnym badaniem typu i badaniami gotowych wyrobów Klasyfikacja ogniowa. Elementy ścienne z płyt warstwowych, objętych Aprobatą, powinny spełniać kryteria klasyfikacji ogniowej: a) określone w PN-EN :2008 dla klasy B-s1, d0 reakcji na ogień (klasyfikowane jako niezapalne, nie kapiące i nie odpadające pod wpływem ognia na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie), pod warunkiem mocowania płyt bezpośrednio do elementów o klasie A1 lub A2 reakcji na ogień (z wyjątkiem płyt gipsowo-kartonowych) albo w dowolnej odległości od nich; klasyfikacja ta nie obejmuje płyt warstwowych w okładzinach z blachy stalowej ocynkowanej z powłoką PVDF 35,
13 AT /2010 str. 11/26 b) określone w PN-90/B dla ścian nie rozprzestrzeniających ognia (NRO), przy działaniu ognia od zewnątrz, c) określone dla klasy odporności ogniowej ścian nienośnych zgodnie z: PN-EN A1:2009 dla klasy odporności ogniowej EI 30 (o i) w przypadku ścian nienośnych z płyt PWS-W PRUSZYŃSKI grubości mm, przy działaniu ognia od wewnątrz lub zewnątrz pomieszczenia, jeżeli zastosowana konstrukcja nośna ma klasę odporności ogniowej nie mniejszą niż R 30 i rozstaw elementów konstrukcji nośnej jest nie większy niż: 1137 cm przy pionowym układzie płyt i 400 cm przy poziomym układzie płyt, PN-EN A1:2009 dla klasy odporności ogniowej EI 45 (o i) w przypadku ścian nienośnych z płyt PWS-W PRUSZYŃSKI grubości mm, przy działaniu ognia od wewnątrz lub zewnątrz pomieszczenia, jeżeli zastosowana konstrukcja nośna ma klasę odporności ogniowej nie mniejszą niż R 45 i rozstaw elementów konstrukcji nośnej jest nie większy niż: 1006 cm przy pionowym układzie płyt i 596 cm przy poziomym układzie płyt, PN-EN A1:2009 dla klasy odporności ogniowej EI 60 (o i) w przypadku ścian nienośnych z płyt PWS-W PRUSZYŃSKI grubości mm, przy działaniu ognia od wewnątrz lub zewnątrz pomieszczenia, jeżeli zastosowana konstrukcja nośna ma klasę odporności ogniowej nie mniejszą niż R 60 i rozstaw elementów konstrukcji nośnej jest nie większy niż 400 cm przy pionowym lub poziomym układzie płyt, PN-EN A1:2009 dla klasy odporności ogniowej EI 60 (o i) w przypadku ścian nienośnych z płyt PWS-W PRUSZYŃSKI grubości 150 mm, przy działaniu ognia od wewnątrz lub zewnątrz pomieszczenia, jeżeli zastosowana konstrukcja nośna ma klasę odporności ogniowej nie mniejszą niż R 60 i rozstaw elementów konstrukcji nośnej jest nie większy niż: 1184 cm przy pionowym układzie płyt i 1024 cm przy poziomym układzie płyt, PN-EN A1:2009 dla klasy odporności ogniowej EI 120 (o i) w przypadku ścian nienośnych z płyt PWS-W PRUSZYŃSKI grubości 150 mm, przy działaniu ognia od wewnątrz lub zewnątrz pomieszczenia, jeżeli zastosowana konstrukcja nośna ma klasę odporności ogniowej nie mniejszą niż R 120 i rozstaw elementów konstrukcji nośnej jest nie większy niż: 944 cm przy pionowym układzie płyt i 400 cm przy poziomym układzie płyt. Podane w p. c) klasyfikacje odnoszą się do płyt warstwowych, do których nie są podwieszone żadne elementy obciążające, takie jak np. instalacje, przewody wentylacyjne. Maksymalne rozpiętości podpór płyt należy każdorazowo sprawdzać po kątem właściwości
14 AT /2010 str. 12/26 wytrzymałościowych. Klasyfikacje w zakresie odporności ogniowej nie obejmują płyt warstwowych w okładzinach ze stali odpornej na korozję (stali nierdzewnej) Izolacyjność akustyczna. Wartości wskaźników R W, R A1, R A2 obliczone według PN-EN ISO 717-1:1999, na podstawie wyników badań przeprowadzonych według PN-EN :1999 dla płyt warstwowych PWS-W PRUSZYŃSKI powinny być nie mniejsze niż laboratoryjne wartości wskaźników izolacyjności akustycznej podane w tablicy 4. Tablica 4 Rodzaj płyt R w, db R A1, db R A2, db C, db C tr, db α W Płyty ścienne PWS-W PRUSZYŃSKI , Izolacyjność cieplna. Wartości współczynnika przenikania ciepła U c, obliczone z uwzględnieniem liniowych mostków cieplnych, powstających na połączeniach między płytami i połączeniach z konstrukcją obiektu, przy przyjęciu wartości obliczeniowej współczynnika przewodzenia ciepła wełny mineralnej w temperaturze +10 o C, wynoszącego λ obl = 0,043 W/(m K), w odniesieniu do przegród ściennych z płyt PWS-W PRUSZYŃSKI podano w tablicy 5. Tablica 5 Poz. Rodzaj płyt Grubość płyt, mm U c, W/(m 2 K) , ,54 3 Płyty ścienne PWS-W PRUSZYŃSKI 100 0, , ,28 4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT Płyty warstwowe, objęte Aprobatą, powinny być dostarczane w opakowaniach producenta. Płyty powinny być przechowywane i transportowane zgodnie z warunkami określonymi przez producenta w instrukcji dostarczanej poszczególnym odbiorcom. Na każdej płycie lub na opakowaniu powinna znajdować się etykieta podająca co najmniej następujące dane:
15 AT /2010 str. 13/26 - nazwę i adres producenta, - nazwę wyrobu, - wymiary płyt, - numer Aprobaty Technicznej ITB AT /2010, - numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności, - znak budowlany. Sposób oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien być zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198/2004, poz. 2041). 5. OCENA ZGODNOŚCI 5.1. Zasady ogólne Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, p. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881) wyroby, których dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym ich właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT /2010 i oznakował wyrób znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198/2004, poz. 2041) oceny zgodności wyrobów, objętych Aprobatą, dokonuje Producent (lub jego upoważniony przedstawiciel), mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosując system 3. W przypadku systemu 3 oceny zgodności, Producent może wystawić krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT /2010, na podstawie: a) wstępnego badania typu przeprowadzonego przez akredytowane laboratorium, b) zakładowej kontroli produkcji Wstępne badanie typu Wstępne badanie typu jest badaniem potwierdzającym wymagane właściwości techniczno-użytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobów do obrotu.
16 AT /2010 str. 14/26 Wstępne badanie typu obejmuje: - odporność korozyjną powłok organicznych na licowej stronie blach, - wartość deklarowaną współczynnika przewodzenia ciepła rdzenia, - wytrzymałość na ściskanie i moduł sprężystości przy ściskaniu, - wytrzymałość na rozciąganie i moduł sprężystości przy rozciąganiu, - wytrzymałość na ścinanie, - moduł sprężystości poprzecznej przy zginaniu, - odporność na działanie temperatury (stabilność wymiarowa), - ugięcia płyt warstwowych, - szczelność na wodę opadową, - przepuszczalność powietrza, - izolacyjność akustyczną, - wskaźnik pochłaniania dźwięku, - klasyfikację ogniową w zakresie reakcji na ogień, - klasyfikację ogniową w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany, - klasyfikację ogniową w zakresie odporności ogniowej ścian. Badania, które w procedurze aprobacyjnej były podstawą do ustalenia właściwości techniczno-użytkowych zestawu wyrobów, stanowią wstępne badanie typu w ocenie zgodności Zakładowa kontrola produkcji Zakładowa kontrola produkcji obejmuje: a) specyfikację materiałów i sprawdzanie dokumentów atestacyjnych, potwierdzających ich właściwości techniczne, b) kontrolę i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobów (p. 5.4), prowadzone przez Producenta zgodnie z ustalonym planem badań oraz według zasad i procedur określonych w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji, dostosowanych do technologii produkcji i zmierzających do uzyskania wyrobów o wymaganych właściwościach. Kontrola produkcji powinna zapewniać, że wyrób jest zgodny z Aprobatą Techniczną ITB AT /2010. Wyniki kontroli produkcji powinny być systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny potwierdzać, że wyroby spełniają kryteria oceny zgodności. Każda partia wyrobów powinna być jednoznacznie zidentyfikowana w rejestrze badań i dokumentach handlowych.
17 AT /2010 str. 15/ Badania gotowych wyrobów Program badań kontrolnych. Program badań kontrolnych obejmuje: - badania bieżące, - badania okresowe Badania bieżące. Badania bieżące obejmują sprawdzenie: - wyglądu i barwy powłoki organicznej na licowej stronie okładzin i jakości w miejscach przegięć, - kształtu i wymiarów płyt, - gęstości pozornej rdzenia, - ciągłości połączenia okładzin z rdzeniem, - występowania i wielkości wad Badania okresowe. Badania okresowe obejmują sprawdzenie: - odporności korozyjnej powłok organicznych na licowej stronie blach, - wartości deklarowanej współczynnika przewodzenia ciepła rdzenia, - wytrzymałości na ściskanie i modułu sprężystości przy ściskaniu, - wytrzymałości na rozciąganie i modułu sprężystości przy rozciąganiu, - wytrzymałości na ścinanie, - modułu sprężystości poprzecznej przy zginaniu, - ugięć płyt, - szczelności na wodę opadową, - przepuszczalności powietrza, - reakcji na ogień, - stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany, - odporności ogniowej ścian Częstotliwość badań Badania bieżące powinny być wykonywane dla każdej partii wyrobów. Wielkość i skład partii wyrobów powinna być określona w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji. Badania okresowe powinny być wykonywane nie rzadziej niż raz na 3 lata Metody badań Badania należy wykonywać według ZUAT-15/II.09/2005, PN-EN 14509:2007, metodami podanymi w p. 3 oraz według podanych poniżej opisów.
18 AT /2010 str. 16/ Badania okładzin płyt. Właściwości blach okładzin wymienione w tablicy 1 należy sprawdzać metodami podanymi w kolumnie 4 tej tablicy. Stan powierzchni i barwę powłok organicznych na okładzinach określa się wizualnie, okiem nieuzbrojonym. Jakość powłok organicznych w miejscach przegięć blach sprawdza się badając stan powłoki przy 10x powiększeniu. Sprawdzenie odporności korozyjnej powłok organicznych na licowej stronie blach należy wykonać metodami podanymi w tablicy 2, kol Sprawdzenie parametrów izolacyjności akustycznej. Badania oraz obliczenia parametrów izolacyjności akustycznej płyt warstwowych należy wykonywać według norm PN-EN :1999 oraz PN-EN ISO 717-1: Sprawdzenie wartości deklarowanej współczynnika przewodzenia ciepła. Badania współczynnika przewodzenia ciepła należy wykonywać według PN-EN 12667:2002 lub PN-EN 12939:2002 a obliczenie wartości deklarowanej tego współczynnika należy wykonywać według normy PN-EN ISO 10456: Sprawdzenie reakcji na ogień. Sprawdzenie reakcji na ogień należy wykonać zgodnie z PN-EN :2008, na próbkach przygotowanych według PN-EN 14509: Sprawdzenie stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany. Określenie stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany należy wykonać zgodnie z PN-90/B Sprawdzenie odporności ogniowej. Sprawdzenie odporności ogniowej ścian nienośnych należy wykonać zgodnie z PN-EN : Pobieranie próbek do badań Próbki do badań należy pobierać zgodnie z normą PN-83/N Ocena wyników badań Wyprodukowane wyroby należy uznać za zgodne z wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej ITB, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne. 6. USTALENIA FORMALNO-PRAWNE 6.1. Niniejsza Aprobata zastępuje Aprobatę Techniczną ITB AT /2009.
19 AT /2010 str. 17/ Aprobata Techniczna ITB AT /2010 jest dokumentem stwierdzającym przydatność ściennych płyt warstwowych PWS-W PRUSZYŃSKI, do stosowania w budownictwie w zakresie wynikającym z postanowień Aprobaty. Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, pkt. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92/2004, poz. 881) wyroby, których dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym ich właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT /2010 i oznakował wyrób znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami Aprobata Techniczna nie narusza uprawnień wynikających z przepisów o ochronie własności przemysłowej, a w szczególności obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo Własności Przemysłowej (Dz. U. nr 119, poz. 1117). Zapewnienie tych uprawnień należy do obowiązków korzystających z niniejszej Aprobaty Technicznej ITB wydając Aprobatę Techniczną nie bierze odpowiedzialności za ewentualne naruszenie praw wyłącznych i nabytych Aprobata Techniczna nie zwalnia producenta od odpowiedzialności za właściwą jakość wyrobów oraz wykonawców robót budowlanych od odpowiedzialności za właściwe ich zastosowanie W treści wydawanych prospektów i ogłoszeń oraz innych dokumentów związanych z wprowadzeniem do obrotu i stosowania w budownictwie płyt PWS-W PRUSZYŃSKI, należy zamieszczać informację o udzielonej tym wyrobom Aprobacie Technicznej ITB AT / TERMIN WAŻNOŚCI Aprobata Techniczna ITB AT /2010 jest ważna do 18 czerwca 2015 r. Ważność Aprobaty Technicznej ITB może być przedłużona na kolejne okresy, jeżeli jej Wnioskodawca lub formalny następca wystąpi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlanej z odpowiednim wnioskiem, nie później niż 3 miesiące przed upływem terminu ważności tego dokumentu. Koniec
20 AT /2010 str. 18/26 INFORMACJE DODATKOWE Normy i dokumenty związane PN-EN ISO 717-1:1999 PN-EN ISO 1519:2002 PN-EN ISO 2178:1998 PN-EN ISO 2409:2008 PN-EN ISO 2808:2008 Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków powietrznych Farby i lakiery. Próba zginania na sworzniu (sworzeń cylindryczny) Powłoki niemagnetyczne na podłożu magnetycznym. Pomiar grubości powłok. Metoda magnetyczna Farby i lakiery. Badania metodą siatki nacięć Farby i lakiery. Oznaczanie grubości powłoki PN-EN ISO :2008 Farby i lakiery. Oznaczanie odporności na ciecze. Część 1: Zanurzanie w cieczach innych niż woda PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania PN-EN ISO 7438:2006 Metale. Próba zginania PN-EN ISO 9227:2007 PN-EN ISO 10456:2004 PN-EN ISO :2001 PN-EN ISO 9445:2007 PN-ISO 15184:2001 PN-EN 826:1998 PN-EN :2001 PN-EN 1602:1999 PN-EN 1604:1999 PN-EN 1607:1999 Badania korozyjne w sztucznych atmosferach. Badania w rozpylonej solance Materiały i wyroby budowlane. Procedury określania deklarowanych i obliczeniowych wartości cieplnych Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 2. Klasyfikacja środowisk Taśmy wąskie, taśmy szerokie, blachy grube, blachy cienkie i pasy walcowane na zimno w sposób ciągły ze stali odpornej na korozję. Tolerancje wymiarów i kształtu Farby i lakiery. Oznaczanie twardości powłoki metodą ołówkową Wyroby do izolacji cieplnej. Określanie zachowania przy ściskaniu Badania odporności ogniowej elementów nienośnych. Część 1. Ściany Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie gęstości pozornej Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie stabilności wymiarowej w określonych warunkach temperaturowych i wilgotnościowych Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie wytrzymałości na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych
21 AT /2010 str. 19/26 PN-EN :2007 PN-EN :2007 PN-EN 10143:2008 PN-EN :2006 PN-EN :2005 PN-EN 10346:2006 PN-EN 10327:2006 Stale odporne na korozję. Część 1: Gatunki stali odpornych na korozję Stale odporne na korozję. Część 2: Warunki techniczne dostawy blach i taśm ze stali nierdzewnych ogólnego przeznaczenia Blachy i taśmy stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły. Tolerancje wymiarów i kształtu Wyroby płaskie stalowe z powłoką organiczną naniesioną w sposób ciągły. Część 1: Postanowienia ogólne (definicje, materiały, tolerancje, metody badań) Wyroby płaskie stalowe z powłoką organiczną naniesioną w sposób ciągły. Część 3: Wyroby stosowane wewnątrz budowli Wyroby płaskie stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły. Warunki techniczne dostawy Taśmy i blachy ze stali niskowęglowych powlekane ogniowo w sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy PN-EN 12090:2000 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie zachowania przy ścinaniu PN-EN 12667:2002 Właściwości cieplne materiałów i wyrobów budowlanych. Określanie oporu cieplnego metodami osłoniętej płyty grzejnej i czujnika strumienia cieplnego. Wyroby o dużym i średnim oporze cieplnym PN-EN 12939:2002 Właściwości cieplne materiałów i wyrobów budowlanych. Określanie oporu cieplnego metodami osłoniętej płyty grzejnej i czujnika strumienia cieplnego. Grube wyroby o dużym i średnim oporze cieplnym PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja PN-EN :2008 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień PN-EN A1:2009 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 2: Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej, z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej (org.) PN-EN :2002 Metale powlekane metodą ciągłą. Metody badań. Część 1: Grubość powłoki PN-EN :2002 Metale powlekane metodą ciągłą. Metody badań. Część 4: Twardość ołówkowa PN-EN :2002 Metale powlekane metodą ciągłą. Metody badań. Część 7: Odporność na spękanie przy zginaniu (próba zginania w T) PN-EN :2003 Metale powlekane metodą ciągłą. Metody badań. Część 8: Odporność
22 AT /2010 str. 20/26 na rozpyloną solankę (mgłę) PN-EN :2002 Metale powlekane metodą ciągłą. Metody badań. Część 9: Odporność na zanurzenie w wodzie PN-EN 14509:2007 Samonośne płyty warstwowe z rdzeniem z materiału termoizolacyjnego w obustronnej okładzinie z blachy. Wyroby produkowane fabrycznie. Właściwości PN-EN :1999 Akustyka. Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków powietrznych elementów budowlanych PN-80/B Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem PN-77/B Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem PN-B :1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania PN-90/B Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany PN-83/N Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki ZUAT-15/II.09/2005 Płyty warstwowe z rdzeniem z wełny mineralnej w okładzinach z blach metalowych Sprawozdania z badań, oceny, klasyfikacje NL-0874/A/08. Praca badawcza dotycząca płyt warstwowych z wełny mineralnej w okładzinach z blach stalowych, produkowanych przez firmę PRUSZYŃSKI Sp. z o.o. Zakład Konstrukcji i Elementów Budowlanych ITB 3. NL-0874/A/08. Praca badawcza dotycząca ściennych płyt warstwowych z rdzeniem z wełny mineralnej w okładzinach z blach stalowych, produkowanych przez firmę PRUSZYŃSKI. Część 3. Badania materiałowe. Zakład Konstrukcji i Elementów Budowlanych ITB 4. NF-0670/A/2008 (LFS/2009, LFS.01/2009). Badania płyt warstwowych firmy PRUSZYŃSKI Sp. z o.o. z rdzeniem z wełny mineralnej do Aprobaty Technicznej ITB. Zakład Fizyki Cieplnej ITB 5. NA-0677/A/2008 (LA-1678/2008). Określenie i ocena izolacyjności akustycznej przegród wykonanych z płyt warstwowych ściennych z rdzeniem z wełny mineralnej PWS-W
23 AT /2010 str. 21/26 PRUSZYŃSKI oraz opracowanie danych do Aprobaty Technicznej ITB. Zakład Akustyki ITB 6. NP-1197/A/08/BP. Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień wg EN :2007. Zakład Badań Ogniowych ITB 7. NP-1197/08/BP. Klasyfikacja ogniowa w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez ściany przy działaniu ognia od zewnątrz. Zakład Badań Ogniowych ITB 8. NP-03989/09/BW. Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej ścian nienośnych z płyt warstwowych PWS-W PRUSZYŃSKI z rdzeniem z wełny mineralnej, firmy PRUSZYŃSKI Sp. z o.o. Zakład Badań Ogniowych ITB 9. NP-1455/A/08/BW. Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej ścian nienośnych z płyt warstwowych PWS-W PRUSZYŃSKI z rdzeniem z wełny mineralnej, firmy PRUSZYŃSKI Sp. z o.o. Zakład Badań Ogniowych ITB 10. NO-2/982/A/2008. Wyniki badań zabezpieczeń antykorozyjnych blach stalowych stosowanych na okładziny zewnętrzne płyt warstwowych produkcji firmy PRUSZYŃSKI, dla potrzeb aprobaty technicznej ITB. Zakład Trwałości i Ochrony Budowli ITB 11. Atest Higieniczny Nr HK/B/1547/02/2008. Państwowy Zakład Higieny w Warszawie TABLICE I VIII Maksymalne obciążenia płyt warstwowych ściennych PWS-W PRUSZYŃSKI... 22
24 AT /2010 str. 22/26 Tab. I Maksymalne obciążenia jednoprzęsłowych płyt ściennych PWS-W PRUSZYŃSKI, grubość okładzin 0,5/0,5 mm, różnica temperatury między okładzinami ΔT = 50 o C obciążenie w kierunku do podpory Gruboś ćrdzeni a, mm Obciąż. ze względu na Maksymalne obciążenia, dan/m 2 przy rozpiętości przęsła, m 2,1 2,4 2,7 3,0 3,3 3,6 3,9 4,2 4,5 4,8 5,1 5,4 5,7 6,0 6, nośność sztywność nośność sztywność nośność sztywność nośność sztywność nośność sztywność Tab. II Maksymalne obciążenia wieloprzęsłowych płyt ściennych PWS-W PRUSZYŃSKI grubość okładzin 0,5/0,5 mm, różnica temperatury między okładzinami ΔT = 50 o C obciążenie w kierunku do podpory Gruboś ćrdzeni a, mm Obciąż. ze względu na Maksymalne obciążenia, dan/m 2 przy rozpiętości przęsła, m 2,1 2,4 2,7 3,0 3,3 3,6 3,9 4,2 4,5 4,8 5,1 5,4 5,7 6,0 6, nośność sztywność nośność sztywność nośność sztywność nośność sztywność nośność sztywność
25 AT /2010 str. 23/26 Tab. III Maksymalne obciążenia jednoprzęsłowych płyt ściennych PWS-W PRUSZYŃSKI grubość okładzin 0,5/0,5 mm, różnica temperatury między okładzinami ΔT = 50 o C obciążenie w kierunku od podpory Gruboś ćrdzeni a, mm Obciąż. ze względu na Maksymalne obciążenia, dan/m 2 przy rozpiętości przęsła, m 2,1 2,4 2,7 3,0 3,3 3,6 3,9 4,2 4,5 4,8 5,1 5,4 5,7 6,0 6, nośność sztywność nośność sztywność nośność sztywność nośność sztywność nośność sztywność Tab. IV Maksymalne obciążenia wieloprzęsłowych płyt ściennych PWS-W PRUSZYŃSKI grubość okładzin 0,5/0,5 mm, różnica temperatury między okładzinami ΔT = 50 o C obciążenie w kierunku od podpory Gruboś ćrdzeni a, mm Obciąż. ze względu na Maksymalne obciążenia, dan/m 2 przy rozpiętości przęsła, m 2,1 2,4 2,7 3,0 3,3 3,6 3,9 4,2 4,5 4,8 5,1 5,4 5,7 6,0 6, nośność sztywność nośność sztywność nośność sztywność nośność sztywność nośność sztywność
26 AT /2010 str. 24/26 Tab. V Maksymalne obciążenia jednoprzęsłowych płyt ściennych PWS-W PRUSZYŃSKI, grubość okładzin 0,5/0,5 mm, różnica temperatury między okładzinami ΔT = 45 o C obciążenie w kierunku do podpory Gruboś ćrdzeni a, mm Obciąż. ze względu na Maksymalne obciążenia, dan/m 2 przy rozpiętości przęsła, m 2,1 2,4 2,7 3,0 3,3 3,6 3,9 4,2 4,5 4,8 5,1 5,4 5,7 6,0 6, nośność sztywność nośność sztywność nośność sztywność nośność sztywność nośność sztywność Tab. VI Maksymalne obciążenia wieloprzęsłowych płyt ściennych PWS-W PRUSZYŃSKI grubość okładzin 0,5/0,5 mm, różnica temperatury między okładzinami ΔT = 45 o C obciążenie w kierunku do podpory Gruboś ćrdzeni a, mm Obciąż. ze względu na Maksymalne obciążenia, dan/m 2 przy rozpiętości przęsła, m 2,1 2,4 2,7 3,0 3,3 3,6 3,9 4,2 4,5 4,8 5,1 5,4 5,7 6,0 6, nośność sztywność nośność sztywność nośność sztywność nośność sztywność nośność sztywność
27 AT /2010 str. 25/26 Tab. VII Maksymalne obciążenia jednoprzęsłowych płyt ściennych PWS-W PRUSZYŃSKI grubość okładzin 0,5/0,5 mm, różnica temperatury między okładzinami ΔT = 45 o C obciążenie w kierunku od podpory Gruboś ćrdzeni a, mm Obciąż. ze względu na Maksymalne obciążenia, dan/m 2 przy rozpiętości przęsła, m 2,1 2,4 2,7 3,0 3,3 3,6 3,9 4,2 4,5 4,8 5,1 5,4 5,7 6,0 6, nośność sztywność nośność sztywność nośność sztywność nośność sztywność nośność sztywność Tab. VIII Maksymalne obciążenia wieloprzęsłowych płyt ściennych PWS-W PRUSZYŃSKI grubość okładzin 0,5/0,5 mm, różnica temperatury między okładzinami ΔT = 45 o C obciążenie w kierunku od podpory Gruboś ćrdzeni a, mm Obciąż. ze względu na Maksymalne obciążenia, dan/m 2 przy rozpiętości przęsła, m 2,1 2,4 2,7 3,0 3,3 3,6 3,9 4,2 4,5 4,8 5,1 5,4 5,7 6,0 6, nośność sztywność nośność sztywność nośność sztywność nośność sztywność nośność sztywność
28 AT /2010 str. 26/26 mikro-trapezowanie mikro-fala Rys. 1. Ścienne płyty warstwowe PWS-W PRUSZYŃSKI